( 7*9 ) 

 tenus avec les doubles chlorures, comme M. Levol avec des dissolutions sim- 

 ples, qu'en employant le contact mtallique du zinc ou de l'tain. Ce con- 

 tact, pour ltamage, est en usage depuis bien longtemps dans l'industrie; ainsi 

 M. Levol n'a rien l rclamer pour son emploi. Il reste donc parler du 

 dpt d'antimoine sur cuivre qu'il a signal en effet avant moi. Ce fait a peu 

 d'importance en lui-mme , et je ne l'ai cit , la suite de plusieurs autres, que 

 comme un exemple du principe gnral que j'avais tabli. Il est tout na- 

 turel que, dans un cas semblable, quelques faits isols viennent se grouper 

 ct de ceux qui dcoulent de ce principe. Au surplus, si je me fusse 

 rappel les expriences de M. Levol, trs-certainement je les aurais men- 

 tionnes dans l'historique qui se trouve en tte de mon Mmoire. D'aprs 

 cette discussion, il est bien vident que si M. Levol et lu attentivement mon 

 Mmoire et qu'il et pris connaissance des faits publis antrieurement sa 

 Note, il ne m'aurait pas adress les reproches consigns dans la Lettre lue 

 la dernire sance. 



Je profiterai de cette discussion pour mentionner quelques faits relatifs 

 l'argenture du maillechort, que j'ai observs depuis la publication de mon 

 Mmoire. Quand on plonge cet alliage dans une solution bouillante, sature 

 de chlorure d'argent et de chlorure de sodium, il se blanchit, et l'argent d- 

 pos ne tarde pas se dtacher; mais il n'en est plus ainsi quand on emploie 

 l'action de quelques couples voltaques, pour oprer, de concert avec l'al- 

 liage, la- dcomposition du chlorure d'argent. Dans ce cas, l'alliage, tant 

 moins lectro-positif, agit moins tumultueusement, et l'argent adhre alors 

 plus fortement. On peut, au moyen d'immersions successives, lavant et s- 

 chant chaque fois la sciure, augmenter la couche d'argent dpose. Dans 

 une exprience o j'ai opr avec une lame de maillechort de 5i milli- 

 mtres de longueur sur 20 millimtres de largeur, j'ai dpos o gr ,02 d'argent 

 ou environ o gr ,2 par dcimtre carr. La couche d'argent est marte, elle 

 prend le poli au rouge d'Angleterre, mais elle ne rsiste pas au brunissoir. 

 En ployant les lames plusieurs reprises, l'argent se dtache en lamelles, ce 

 qui est une consquence de ce que l'argenture ne rsiste pas l'action du 

 brunissoir. 



Avec quelques prcautions le fer peut tre argent, mais sans qu'il soit 

 possible de donner de l'paisseur, au moyen de la pile, la couche d'argent 

 dpose. Une des prcautions prendre est que l'immersion ne soit que de 

 trs-courte dure, mme en s aidant de l'action voltaque. Je crois cependant 

 qu'on pourrait arriver rendre ce mtal assez lectro-ngatif pour que la 

 couche d'argent et de l'paisseur et qu'elle adhrt. 



